질량%로, C:0.1~0.3%, Si:0.01~0.15%, Mn:0.6~1.5%, S:0.012~0.05%, Cr:0.5~2.0%, Al:0.030~0.050%, Ti:0.0006~0.0025%, N:0.010~0.025% 및 O:0.0006~0.0012%를 포함하고, 필요에 따라 Mo≤0.5%, Ni≤1.5% 및 Cu≤0.4% 중 1종 이상을 함유하고, 잔부는 Fe 및 불순물로 이루어지고, 불순물 중의 P≤0.025%, Nb≤0.003%이며, 〔-5.0≤log(Ti×N)≤-4.4〕 및 〔-12.5≤log(Al2×O3)≤-11.7〕을 만족시키고, 열간 단조를 실시하고 또한 침탄 혹은 침탄 질화를 실시한 후에 뛰어난 굽힘 피로 강도를 나타내는, 열간 단조에 의해 조성형되는 톱니바퀴, 풀리, 샤프트 등의 부품 소재용 강으로서 적절한 침탄 또는 침탄 질화용 강.